— 540 — 
con un angolo cdy percorrendo la linea 272. Quando i punti 4 e e vanno a coinci- 
dere nel punto limite della linea binodale, il cammino di è termina, e un liquido 
giunto su di esso con un certo angolo se ne allontana con lo stesso angolo. 
Il gruppo di cammini di solidificazione che si portano sulla linea percorsa dal 
punto 2 sì presenta come in fig. 10: essi partono da B, giungono su questa linea e 
se ne allontanano con un angolo sempre minore. Questo gruppo al solito è compreso 
fra altri due i quali vanno direttamente da B a C. 
Tutto questo naturalmente nell'ipotesi che la tangente alla linea descritta dal 
punto d (fig. 9) rimanga costantemente a lato di ec, e non venga mai ad occupare 
una posizione tra a e c. Può darsi però il caso che la detta tangente si trovi prima 
a lato di c, indi venga compresa fra c ed @, ed infine ehe si ponga a lato di «. 
Questo caso non differisce sostanzialmente dai precedenti, anzi è un caso più ge- 
nerale e quelli trattati non ne sono che dei casi particolari. Lo studio di esso è così 
B 3 
Fig. 10 
Fig. il 
semplice che ci limtiamo ad indicare i cammini di solidificazione nella fig. 11 senza 
fermarci ulteriormente a discuterlo. 
Solidificazione di seconda specie. — Vediamo ora come procede la solidifica- 
zione se la velocità di trasformazione nei cristalli depositati è infinitamente grande, 
e cominciamo, al solito, a parlare di quei miseugli che non interessano mai il trian- 
golo delle tre fasi. La cristallizzazione di questi miscugli è stata già studiata da 
Schreinemakers; noi qui ne riproduciamo brevemente l'andamento per essere com- 
pleti nella nostra esposizione. 
Supponiamo che il punto / della fig. 12 ci rappresenti la composizione del mi- 
scuglio preso in esame. Esso si manterrà liquido finchè non verrà toccato dalla linea 
di liquido che con abbassamento di temperatura gli si va avvicinando. Appena av- 
venuto tale contatto comincerà a separarsi il solido s, la composizione del quale è 
data dal punto coniugato di / appartenente alla linea di solido corrispondente. Ab- 
bassandosi la temperatura, il punto / viene a trovarsi entro la zona eterogenea, sicchè 
il miscuglio deve constare di una parte liquida e di una solida, le composizioni delle 
quali son date rispettivamente da / ed s', se /' s' è la retta di coniugazione passante 
per /, ed 2" ed s' sono i punti di intersezione di questa retta con la linea di liquido 
e con quella di solido. 
